L'AIMANTATION DES ALLIAGES DE NICKEL ET DE COBALT 301 
Mesures au-dessus du point de Curie 
La théorie de M. Weiss nous donne pour l’état 8 des métaux 
ferromagnétiques la relation suivante : 
xl — 6) = C, 
où y est la susceptibilité de la matière rapportée à l’unité de 
masse ; c’est-à-dire 
6 
= 
Pour mettre en évidence le plus clairement possible les écarts 
de cette loi, l’on a porté dans une figure l’inverse de 7 en fonction 
de la température. La courbe résultante devrait être une droite. 
Dans le voisinage de @ la grandeur de 7 augmente excessive- 
ment vite, de sorte qu’il n’est plus possible de mesurer les 
forces qui entrent en jeu avec le même appareil. Mais en pro- 
longeant la droite 
L— f(T) 
jusqu’à l’axe des températures, on a un point d’intersection 
qu’on peut considérer comme point de transformation. Evidem- 
Tagceau III 
SR] déd a Différence C D Dot dé 
Fra AL deux. ec des Constante | TER PEe | Govriient 
. Pie. de au-dessus de (©) de Curie | ai | Sy mel 
100 Ni «) 650 | 665 15 0,00552 | 8,60 | 14005 
| 2! 466 se 0,00755 ÉereLes QU 
100 Ni) — | 6455 | — 0,00551 | 8,60 | 13610 
= Or (02 0,00687 sel el 
90 763 | 786 23 0,00688 | 8,58 | 13350 
80 869 | 894 25 0,00805 | 8,56 | 12980 
70 953 | 967,5 14,5 | 0,00918 8,54 | 12320 
60 1048 | 1069 | 21 0,01066 : 8,53 | 11750 
50 1128 | 1151 28 0,01216 : 8,51 | 11150 
40 1201 | 1220 19 0,01339 | 8,49 | 10750 
30 1255 | 1265 10 | 0,01470 | 8,48 | 10160 
20 1304 1322 18 0,01620 8,47 | 9660 
10 1352 1365 13 0,01775 | 8,46 | 9080 
100 Co | 1388 1411 23 0,01930 : 8,45 | 8650 
